Zementverarbeitung

Herausgeber: Dr.-Ing. Riep er t, Baurat.

Heft 12

Hsbestzementschiefer

Zementverlag g. m. b. h. Charlottenburg 1919. *

K4

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000297368

Asbestzementschiefer

KRUPP A G

Asbestzementschiefer

Herausgeber:

£)r. 3ng. Riepert

Baurat.

Tl

(Situ

Zement-Verarbeitung, Heft 12.

1.—5. Tausend

Zementverlag G. tn. b. H., Charlottenburg, Knesebeckstraße 74.

1919

n<j

#Wfy0

af

2?JilWV

il- 'M r«? «ILI8TEÜ fStmSHMMM

KRAKÓW

i =₍

<2

CJ?

c~o

\sèJ

te

■ fe

denen die Wahl der Dacheindeckung für einen Neubau getroffen werden sollte. Danach sind die Anforderungen, die man an einen Eindeckungsstoff stellen muß, Wetterbeständigkeit, Feuersicherheit, Wasserdichtigkeit, glatte Oberfläche und möglichst geringes Gewicht. Außerdem spielen die Wirtschaftlichkeit — die An-schaffungs- und Unterhaltungskosten — eine wesentliche Rolle.

Tn der Einleitung des Heftes 11 der Zementver-d arbeitung¹) waren die Gesichtspunkte dargelegt, nach zement-

schiefers.

Diesen Anforderungen entspricht in hohem Maße der Asbestzementdachstein, der als künstlicher Schiefer angesehen werden kann. Er zeigt auch die gleichen Verwendungsmöglichkeiten wie dieser, ist jedoch wegen seiner größeren Festigkeit dem natürlichen Schiefer in mancher Beziehung überlegen.

Die Asbestzementschiefer werden unter den verschiedensten Namen in den Handel gebracht, z. B. Eternit, Ternolit, Thümmelitschiefer, Fiebrolakunstschiefer usw. Diese Namen bezeichnen aber nur die verschiedenen Fabrikate und sind einander wohl durchaus gleichwertig. Sehr verbreitet ist der Zementasbestschiefer in Oesterreich, wo vor dem Kriege jährlich mehriere Millionen Quadratmeter verlegt wurden. In Deutschland waren die Erzeugnisse eines einzigen Werkes infolge Patentschutzes lange Zeit konkurrenzlos und entsprechend teuer. Erst in letzter Zeit ist durch Gründung von neuen Fabriken eine Konkurrenz auf diesem Gebiet und damit auch eine Verbilligung und größere Verbreitung eingetreten.

x) Zementdachsteine: Zementverlag G. m. b. H., Charlottenburg, Knesebeckstr. 74.

’äHm -

T?

ĘmĘ

1 |v •

fe\:.    ’-'v ■

Âl.'i • ■

?    . J

■££>

gy

V-

M ’jfi l

BU*

«HT* >?>• ’j

JÉÎ

tir-

éÊÈÈk

mk

13

n » I v*

P;

Vv

XB.,

'■ ~~ - Jg--

♦il

/IV

MW,

Abb.“l.*^ Ausstellungshalle in der Komotauer Landesausstellung mit Êternit^eingedeckt. (Deutsche Eternit-G. m. b. H., Hamburg).

^0

~^êÊéÊ&

ir ' vw *> / •

WWfr-'

’ b

Abb. 2. Arbeiterhaus Kgl. Domäne Thorn. Papau mit Eternit eingedeckt.

Asbestzementschiefer besteht, wie der Name sagt, aus Asbest und Zement, d. h. also zwei Materialien, deren Wetterbeständigkeit und Feuersicherheit seit langen Jahren bekannt sind. Ein bedeutender Vorteil ist sein geringes Gewicht. Die dünnen Platten sind leichter als jede andere massive Bedachung und wiegen nur 8—12 kg/qm Dachfläche. Man kann infolge dieses geringen Gewichts natürlich eine leichtere Dachstuhlkonstruktion benutzen, wodurch erhebliche Ersparnisse entstehen. Man kann ferner Dachstühle, die vorher

assr-

Hi

••

ff

iwi

Wp'rtr

r\:.

Abb. 3. Portier-Häuschen der Villa Gugl, Liuz, mit Eternit eingedeckt.

mit Stroh oder Schindeln eingedeckt waren, ohne weiteres mit Asbestzementschiefer decken, ohne daß irgend eine Verstärkung des Dachstuhles notwendig ist. Bei Eindeckung mit Naturschiefer oder Ziegeln ist diese immer erforderlich, da diese Deckungsarten ein bedeutend größeres Gewicht als Stroh- oder Schindeldächer haben. Eine derartige Verstärkung ist aber immer mit verhältnismäßig sehr großen Kosten verknüpft.

Nachstehende Aufstellung gibt ein Bild von dem großen Gewichtsunterschied des Asbestzementschiefers gegenüber den anderen Materialien.

•v

ES

)f

K,

$*£?.

*«

Abb. 4. Wohnhaus mit Ternolit eingedeckt. (Ternolit-Werke F. Komnick-ElbmgJ.

■

>. ÿfâjtkéàài

Ą ■}.

p!üsi‘:

;:M

pi

**0.

F--

SM

ï ,i

? ■ *

; * ; J '

..

«

*3gf£

«

-I

Ëâ

Si

iSÉ

gfe

..&]

>•

*r';.»ï±35

3*

«- *U

U #Ü

\ >1 M

©PU

1#'

“-.T;

wy-

\<Vr,

1

V.Ï.V!

•\

MW: v- - .

r:..

.5;S

••“rU'

I»V2> U

. • •--..    - .< Va».' -• •.. '-‘C'-'H-« • '

te .•" !r° *>-3^ ,v\

35;'

ffefe' r

'Hmm%

. .-I-i* 'itij.l &'-Jp'*;- '.~*K

Bspï%£^j$â

■ "rnmi^mß. |MBÉii£fl|

^    ..... ■»> . «V->. . . .

VU

'îy :>

»•ü

ów

:>

,\

’9|

■;

J;

£/■

Es wiegt:

180 kg

1 qm Holzzementdach mit 7 cm Kies läge ca.

:;0—40 „ 20—30 „ 18 „

12 „ 8-12 „

1    „    Ziegeldeckung    je nach    Art .    .    .    „    45—80 „

1    „ Zinkblechdeckung ’.....

1 *„ Asbestzementschieterdacli ....

/■h

II

ffî.

" • ■ ' /jfliBp

■ ......'

: —, * '

. t.....~

■ yh ■"

.■sjâ

iTO

Wppp-

g-/'

mm

M-

ärv •

xgSSÇ i

iP'^uàùà

Abb. 5. Spiegelgtasfabrik in Fürth i. B. mit Eternit eingedeckt.

Ferner kann die Asbestzementschi eferdeckung ohne Schalung nur auf Lattung verlegt werden im Gegensatz zum Naturschiefer, der bekanntlich Schalung voraussetzt. Die Platten liegen ihrer Glätte und Gleichmäßigkeit halber so dicht aufeinander, daß solche Dacheindeckung sogar völlig staub- und schneedicht wird, wenn sie von innen mit einem Spezialkitt verstrichen wird.

Die Stärke der Platten beträgt nur 314—4 mm. Dies genügt jedoch, um eine vollkommene Undurchlässigkeit gegen Wasser, eine hohe Feuersicherheit und

(

!c

. • : • : • -

_

?

i

Abb. 6. Eindeckang einer Fabrik mit Ternollt.

msmrnssMK

•MÆFa

__«u i« rrr^Tj////

m

♦

?r?

f à

* i f m.    *îrîg æh

WaS&

j

f.

X-.

É

lij

à

m

à

!

)

Widerstandsfähigkeit gegen alle auf das Dach von außen oder von innen wirkende Einflüsse zu gewährleisten.

Der Asbest wirkt in der Platte ähnlich wie das Eisen bei den Eisenbetonkonstruktionen und verleiht ihr eine hohe Zugfestigkeit. So bat z. B. der von der deutschen Eternit-G. m. b. H. in Hamburg hergestellte Asbestzementschiefer Zugfestigkeiten bis zu 420 kg/qcm erreicht. Durch diese Zähigkeit werden Reparaturen bei solchen Dächern fast vollkommen unnötig.

Die Herstellung von Asbestzementschiefer er- Hersteiiung folgte anfänglich in der Weise, daß Asbestfasern und Zement naß angerührt und nach dem Prinzip der Pappenverarbeitung weiter behandelt wurden. Die dabei verwendete Maschine ist der sogenannte Holländer, wie

......

............

7

Sm

V'tcw

TT

SM

- C7>

ft

IßT

§§§

■ - >$t r

■

»r

i , J

aÜÉS

tern;

11

-o

-t-j

m

GO

cz

2.

Grafenau mit Eternit eingedeckt.

o

Abb. 8, Milchtiinkhalle in Hannover mit Eternit eingedeckt.

|r;.%'

'-*^-s L :    .'-• >.-.    -ii»..-. żi«y«~ •■.. >',Kr;».«, .r.i.'ni'l.itfA'm.i .■ ■» .

i

✓-MU**«-’'

_______':,

-,

a

'3

a.

II. ,

l--- :.

W

m?:

m

H

s^swsssw

■H

r

ta

fe--' -

ii'ljinpwni

?i

kl

0*

I

"'i

—~v-j

/-■

Ł

Sśr-

f :

kap

bt

mg«- \iv. ^ .

■p£..: : I

>' :.’l

r *-■ ć£~~>

?4

-

■

bU

&L'

X

er ja auch in der Papier- und Pappenfabrikation gebraucht wird. Der nasse Brei gelangt zunächst in eine sogenannte Pappmaschine, wo er unter reichlichem Wasserzusatz dünnflüssig gemacht wird. Auf einbm dauernd in Bewegung befindlichen Sieb sammelt sich dann der Asbest und der Zement, und ein Teil des überflüssigen Wassers fließt gleichzeitig ab. Es bildet sich dann eine faserige Masse von stoffartiger Beschaffenheit, die nach einer Walze geleitet und auf ihr auf gewickelt wird. Wenn die gewünschte Stärke erreicht ist, wird die aufgewickelte Bahn von der Walze abgeschnitten. Die auf diese Weise entstandene Stofftafel wird dann in den erforderlichen Größen zugeschnitten und hydraulisch gepreßt. Darauf vollzieht sich das Abbinden der Masse in derselben Art und Weise wie beim Zement.

Nach diesem Verfahren erzielte man wohl ganz gute Resultate, es hatte jedoch den Nachteil, daß mit einem sehr bedeutenden Wasserüberschuß gearbeitet werden mußte, wodurch eine nicht unbeträchtliche Menge Zement und Asbest ausgeschlämmt und verloren wurde.

Die Firma F. Komnick, Elbing, will mit ihrem Verfahren den Hauptnachteil des großen Wasserverbrauchs und der dadurch herbeigeführten Verluste an Rohmaterial vermeiden. Ihr Bestreben geht darauf, das bei der Herstellung der Platte verwendete Wasser und das von diesem mitgeführte Rohmaterial wiederzugewinnen. Die Asbestfaser wird nach Passieren eines Kollergangs und eines Zerfaserers mit dem in einer Siebmaschine gesiebten Zement einem Naßmischer zugeführt und nach ausreichender Mischung und erneuter Aufbereitung von einem Vorratsbehälter mit Rührwerk aufgenommen.

Von hier aus wird die automatische kontinuierliche Zuführung zur Presse vermittelt und die stets gleiche Füllung der Formen dprch Anordnung eines automatischen Meßapparates gesichert. Nach gründlicher Entwässerung der Masse erfolgt die Pressung der Platten automatisch mit hohem Druck, wobei eine immer gleiche Stärke der Platte erzielt wird.

Nach dem Ablegen der gepreßten Platten, die gleich in der verwendbaren Größe (40x40 oder 30x30) fabriziert werden, erfolgt die Stapelung mit den nötigen Zwischenlagsblechen auf Wagen unter Benutzung von Vorrichtungen, die ein exaktes Legen sichern.

ta

m<.

II

SW

W,

«

/fÙOLi.

/

• ■ ,

ë

h-*

'. i

V

:Ü

'

m

fi

NÉ*________£§

dM i

»SS1

iltSE

iS

’SSSj

M

.

&ÊÊ

m,ÿ

&wh

|Sf|

•>

f«S

T'r

:

=•”55

r=M

îpi

.»Æ

:

-

r/âiï-

'z::zk m

lU

Wßm

■ n-mwrml £/ >

>-r. ■

H

'

[ :

te®5

m

Ł

«10

tassa» .

ifi

H Mî

•A>»Üj

[ Abb. 9. Rollschuhbahn Stuttgart mit Eternit eingedeckt.

i

’æ

î'i.......Vf ■¹ <•    «ü f $7

*“WB i

~:ri3»/ M*

ém* '

nr'î ••    ;

l'0

y-' y

y,

y-'

zmvïïnb

P™

3fi(

: '■

/V

P|§|pi

£s®f

₅Üà

i.v

T -P

r^-%

Hâ

.v

y? . ■

pp*

■ y"? •; / m I U !

,, T" y îVr-' ^jfl

ou

tâai -

SS?® 1

®;t 8ÿ âft3

|r

,i

& Es*

f’I

t-M

-\

m*T‘i

fcy,- -‘ f /

%■

»»* fil

Haus Graffeg bei Düsseldorf mit Eternit eingedeckt.

Abb. 10.

sr

JL

03!

r~ ;

it

asti

Auf den Stapelwagen werden nun die Platten einem allmählich sich steigernden Druck bis zu 1 500 000 kg ausgesetzt, der die Verdichtung und Entwässerung derselben in ausreichender Weise bewirkt. Dabei sind die Wagen durch eine entsprechende Vorrichtung von dem Druck entlastet.

Nach Beendigung des Druckes nimmt der Wagen die Platten wieder auf und führt sie zur Vorlagerung, von wo nach angemessener Zeit, die sich nach der

.....

ÜllliiJB-ü

Abb. 11. Haus des Kunstmalers M. Wieland in Herscbing mit Eternit eingedeckt.

Abbindezeit des Zementes richtet, die Ausplattung, d. h., Abnahme von den Preßblechen erfolgt. Im unmittelbaren Anschluß hieran werden die Platten auf den Spezialschneidemaschinen besäumt, wobei sich nur sehr gerirfger Abfall ergibt, da die Platten nur um einige Millimeter größer fabriziert sind, als sie geliefert werden. Hiermit ist der Fabrikationsgang beendigt und die Platten kommen behufs Abbindung auf Lager, von dem sie nach 2 bis 2y₂ Monaten versandfähig sind.

Nach einem ähnlichen Verfahren, bei dem ebenfalls der Wasserüberschuß vermieden wird, arbeitet die

Firma Gotthard Bermig, Maschinen-Fabrik in Niersdorf im Riesengebirge.

Was die Farbe der Asbestzementscliiefer anlangt, we„duńgs-so ist dem Architekten ein großer Spielraum gelassen, möguchkeit Wie sich mit rotem Asbestzementschiefer ziegeldachähnliche Wirkungen erzielen lassen, so sind die dunkelgrauen Platten den Naturschieferdächern im Eindruck verwandt, ohne darum zu dunkel und infolgedessen zu tot zu erscheinen. Ganz besonders aber verdient die lichte, silbergraue, an den hellen englischen Natur-

«a

.i

mm

mm

K»

É>

mi

iüü

Abb. 1?. Haus des Kunstmalers Thorn-Pripper in Donnerkuhle mit Eternit eingedeckt.

schiefer erinnernde Farbe beim Asbestzementschiefer Beachtung, da sie sich dem freien Landschaftsbild sehr gut einfügt.

Asbestzementschiefer kann in Platten von verschiedener und beliebiger Größe hergestellt werden. Die geläufigen Abmessungen sind 40x40 und 30x30 cm, weiter 40x20 oder 30x15 cm; außerdem werden auch Tafeln von 1,0 bis 3,0 qm Größe hergestellt, die vor-

WBBSÊ ⁴

>. ;'X

vu

i ■■■

i nEnmi

iï

*■. .

,X

ïlï

';M

a te -

' .:-VJ

.y?;'

Ab¹¹. 13. Doppel-Einfamilienhaus in Gonzenheim mit Eternit eingedeckt.

wiegend zur Verkleidung von Decken und Wanden verwendet werden. Für die Eindeckung der Dächer kommen die kleinen Tafeln in Betracht, und zwar in einfacher oder auch doppelter Deckungsart.

Die Möglichkeit, dem Asbestzementschiefer jede gewünschte Form und Farbe zu geben, sollte nicht dazu führen, Ziegel- und Schieferdächer nachzuahmen. Gerade in der künstlerischen Ausnutzung der besonderen technischen Eigenschaften liegt für den Architekten ein großes Feld zur Betätigung, und es dürfte für diesen

r w «Tv^T.’SSSFTF*    ‘ ‘*‘!

i:':

SV

»? x% i

É3

eine dankbare Aufgabe sein, für den einzelnen Baustil ein stilvolles Dachdeckungsmaterial in dem Asbestzementschiefer zu finden.

Sowohl für einfache Nutzbauten, als auch Wohnhaus-und Schloßbauten läßt sich in jedem Falle bei geschickter Behandlung der Dachflächen unter Verwendung geeigneter Formate und Farbe eine künstlerische

SgÉ

s*

*’*~-rfi-' ‘ '• *‘:>* '-    ■ ■    V“- - •Cîv. À'*

Dml

\ ' **^2 g ■ - 5,i* :-sÎ2£i_"'2^

m-

ij&i

Abb. 14. Hofoberbaurat Dollinger, München: Bootshaus des Kommerzienrats von Pfister in Nonnenhorn bei Lindau am Bodensee mit Eternit eingedeckt.

Wirkung erzielen. Die beigegebenen Abbildungen beweisen, daß dies schon bei einer großen Zahl verschiedener Gebäude mit gutem Erfolge gelungen ist.

Die Abbildungen 1—14 zeigen neben einer Reihe untergeordneter Bauten mit Asbestzementschiefer-Eindeckung auch mehrere gut wirkende Eindeckungen auf Nutzbauten, sowie schließlich solche auf sehr geschmackvollen Einfamilien-Wohnhausern, in welchen das Dach sich sehr gut in die Gesamterscheinung einfügt.

— 18

Tafel I (Abb. 15) zeigt verschiedene Größen und Sorten von Asbestzementschiefer, sowie auch Nägel, Klammern und Haken, wie sie bei der Eindeckung Verwendung finden.

p/l

i    ,

..

W:'‘ ’v

o

M*; P

/ ■

\

I

-

■ 1

&

v

' ‘-r;>

.¹ -

11

xi

:

f *

Kr Uo7

Die Eindeckung richtet sich nach den bekann-Eindeckung ten Grundsätzen der Naturschiefereindeckung. Zur besseren Sicherung gegen Sturm wird die Platte außerdem an der Spitze oder Kante noch durch Sturmklammern befestigt. Diese bestehen aus einem etwa 2 cm langen Stift mit einer Scheibe von etwa 2,5 cm Durch-

j!

ËU

Jatsgfl

gSSEËaSgjiB

r%

Pi

GH#

©?

\ ,/a .

f\ m V

<.....r v ~ ~r ' r t i

‘J

*■£

Abb. 16. Deutsche Deckung mit Quadratsteinen.

-T

ĘrWrn

smm

3.-?:

X-V

•\

'—~+

rrt

s”"~“■—TT

v.

2*

\

i

IL

L

&

mm

.V

$

P

A

■sewr^ssir

\v

\\

V

\

\v

A

Æ

,v.

,4>

------.....—

a

i

20

il

V

’i

'}

•¥

HSL

\ » / \ -

-4 ■

Abb. 18. Deckung mit Schablonen.

:

S

.....

,ÿ>-<yacaaf

/

«

\

A.

J

>?

JA.

Jv.

'L

*

Sa^T^&nE-;

yC X

ifï;

V^/

V.

•    ~Tÿi

<L

JL

g->

vV

:..

Abb. 19. Deckung mit Schablonen.

Jft

..

J 1. I J

______ .... .

■■

.

-

~r—:

'~l':‘mKÊÈÊstÊ

1

i.rj

¹

;

\

i

T

iîfBBBi

m

■

fm

;

T

fit

Ü.

_Ë

izz

Ï2

ggggggggjgl

■juńd-Uli

Abb. 21. Doppeldeckung mit gestützten JJechtecksteînen. *

rr=

SI®

Mi

fr

A i - A.    A ‘‘. A

A f. A )

«£

or

!HlZ!

&S£3fc

*4

fi

k'

IL.

-H

-*•

H:

[4-

•-

messer am Ende'. Außerdem wird die Platte durch Einschlagen verzinkter Nägel in die bereits in der Fabrik hergestellten Nagellöcher befestigt. Die Firste, Grate, Kehlen werden bei den Dächern entweder mit besonderen Formplatten. Kehlsteinen, Firstkappen eingedeckt oder auch mit Zinkblech ausgeschlagen. Als Unterlage und für die Befestigung der Platten dient eine Lattung aus 3x5 oder 4x6 cm starken Latten oder eine Schalung aus 2 cm starken Brettern. Bei Verwendung einer Schalung ist eine Unterlage von Pappe zu empfehlen; ganz besonders auch dann, wenn das Dach flacher als

XX

-A-

:.v

_A.

-±_

4-

T

4—

Abb. 23. Doppeldeckung mit Quadratsteinen.

30° zur Horizontalen geneigt ist. Als Deckungsart können die verschiedenen einfachen oder doppelten Dek-kungsarten mit Quadratsteinen, Rechtecksteinen, Schablonen, Biberschwänzen je nach Bedarf verwendet werden. Doppeldeckungen empfehlen sich für besonders dichte Dächer mit größeren Schnee- und Windbelastungen.

Abbildungen 16—23 zeigen die Anordnung verschiedener Plattenformen in verschiedenen Eindeckungsarten. Die Ueberdeckung der einzelnen Schiefer richtet sich nach der Dachneigung und beträgt 5 bis 10 cm bei 70 bis 16° Dachneigung. Im Mittel etwa 7 cm bei den Dachneigungen 55 bis 35°. Dem entspricht die erforderliche Anzahl Schiefer, welche zwischen 8 bis 11 Stück bei 40x40 und 16 bis 25 Stück bei 30x30 cm

Größe schwankt. Auf Dächern aus Eisenkonstruktion werden vielfach Platten von etwa 2 qm Größe verwendet. Durch Verwendung von 8 bis 10 mm starken Platten wird erreicht, daß die die Platten tragenden leichten eisernen Sprossen eine Entfernung von 1,00 bis 1,26 m erhalten können. An den senkrechten Plattenstößen werden verzinkte Klemmschienen angeordnet, die wagerechten Stöße überdecken sich mit 12—15 cm (Abb. 24).

rn

• nS- 145 — — 119-4 S 01

0+--S

I

I-

«H

?-T:

i___

-!<£

L-KlTTVLRSTRiüi

!IV

5!

Î3

■3

II

-t

il

LÉ

zt:

vtnm*Tt tistRNt

' tnttisTL.

r!

•i<

wr

|s=

ir

SoLRSCHNIir.

TÏ iDEAL-SPROSftF.

Ê PROFIL Nf5 W. 7. 37 cm* G • * 5 *9 p m N*6A w. T3 3 t* i. G - 5 9j K9 p m

AN SICHT

1160

_r-

1260

1160

EiNES NORMALEN

ETERNiT-TAFELDACHŁS

Abb. 24. Asbestzementschiefer auf eisernen Sprossen.

Ergänzend zu den Beispielen 1—15 zeigen die Abbildungen 25—30 noch einige sehr glückliche Anwendungen des Asbestschieferdaches. Sowohl bei einfachen Mietshausbauten wie monumentalen Schloßbauten paßt sich die Dacheindeckung wirkungsvoll dem Gesamtbilde an.

Durch zwei seiner guten Eigenschaften — Wetter-beständigkeit und Isolationsvermögen — eignet sich der Asbestzementschiefer besonders gut auch zur Mauerverkleidung, wie solche oft bei Wetterseiten von

IO

rfs.

S'

UPS

2ä>£i

-s.s

, ■ • _x¹*

:' V. .V

UM!

fi

3.3Ë4

■ ■ wtim

f..

ISKÄ*

X\

VxS

K.

J-,

cYfv

jbââKP

..w

fift Ą:^aq

ifji i J ; 2£ m

MJ

fftł '

f?

Ml

IS

qt

»fl

ft

!

io

a«

^ -*»

S

aeÜ

H

«fs s

n

s

SS

Si*

.

r*

ÆH

EtWawAixMj

» w

»

lÉf

sm

fij»

k««aAâÉI

L*]

/

m

a

»?**:•^"S»ppïf''.|p 1111 ’ 'y*¹ "1

•«»SS'!T;;â

srjgi.*5 j»*¹ u u u f g j a,j

là

1£,

E

mm

'MLÆâ

ïm.Mà

i®

s

ss

______

LÆ

f‘--i

a!

i

n

*

„ Abb. 20. Mehrfamilienhaus G. Wirth, ülm a. D., mit Eternit eingedeckt.

'■ —i

i

■1

;

mm

J

f

<*

L.

Æ:

m-

Mi

Ha

«•;

: b- -, .Am

Abb. 27. Haus in Geestemünde mit Eternit eingedeckt.

Gebäuden angewendet werden (Abb. 2 und 25). Diese Verkleidungen- können mit den gleichen Asbestzementschieferplatten ausgeführt werden, wie man sie für Dachdeckungen verwendet. Werden an die Schaufläche der Verkleidung besonders architektonische Ansprüche gestellt, so empfiehlt sich die Schuppenverkleidung (Abb. 25 und 37), die sehr gefällig wirkt. Die Verlegung der Asbestzementschieferplatten als Mauerverkleidung kann auf Lattung oder Schalung erfolgen. Es wird hierbei noch eine besondere Luftisolierschicht zwischen Mauer und Verkleidung erreicht, welche besonders günstig auf die Trockenheit des Baues wirkt.

Zur Verkleidung von Innenwänden und Decken wird der Asbestzementschiefer nicht in der kleinen Plattenform, sondern meist in der Größe von Tafeln mit 1—2 qm Fläche verwendet, wobei die Stärke, je nach der Verwendungsart, zwischen 4 und 20 mm schwankt. Asbestzementschiefer wirkt ganz besonders schalldämpfend und ist in hohem Maße feuersicher. Infolgedessen wird die

CM

-a

.«TTfwry    ^r^ïT»^

&

■3

'^,Vv‘ -

r#e

, -i- ^

pS⁵;

äSK.

d$8ś

: ■ ■ 5*1 î *«J

H”>i

.-•-•y «w.

f>>- ■

;î:,'v/'V

m

Mi

a

§3

SS

iM

SES

/,

wizpfs,

%VL Ïï.n

K M

P¹

UIH

m

1^.

mLMM

mm

#■

::

vi

h i

*

«T

•    -    & V*

«ï

» -

!i

1

'h

Y

sa

à

m

4

■d *

• ***

4.41^

l âèfc*#..

i

«î

«LtS

Abb. 28. Schloß Maxlrain des Grafen Arco-Zinneberg, Bad Aibling, mit Eternit eingedeckt.

pr:

Auskleidung von Innenräumen und die Bekleidung von Decken mit solchen Tafeln zweckmäßig dort vorgenommen, wo man feuersichere Räume durch Verkleidungen schaffen will, oder wo eine schalldämpfende oder Wärmeisolierung gewünscht wird (Abb. 33). Die Tafeln werden meist stumpf gestoßen angenagelt, die entstehenden Stoßfugen mit Stoßleisten aus dem gleichen Material abgedeckt. Auf Asbestzementschiefer haften Anstriche vorzüglich, so daß Wände und Decken beliebig übermalt werden können. Ebenso läßt sich der Asbestzementschiefer, infolge seiner großen Elastizität, fast

s<£

SSK

A«;

i«

^ssaaä&JSS*

i«i

mm

Vtz f

rlj

PSsPfe

w . ■ &

u m

‘À

Fs?

I ***'

;f K ' J

w ¹ * % ' 1 ; ° -----.........- •—

■i"*

-r

Bi

:--------

Ki

iffîtfï *ÊÈËM8éËâà

mm

Ł "ifą

■»

...

, •**

m ! -a ‘ a«?

■    j

..v ■ ■' •)

Si

■1

V-, ...... • W***3

■

0 Ifc -

••

i

■

iU

:l

wt

L

fi 4.

^TP

4Î

‘V^r *

«■35?

>ę

;.7<

■d-

_______ J

Abb. 30 u. 31. Hotel Feldbergerhof im Schwarzwald mit Eternit eingedeckt

30

wie Holz sägen, schneiden bohren und nageln, wodurch seine vielseitige Verwendung ganz wesentlich erleichtert wird. Auch zum Bau zerlegbarer Häuser für Jagdzwecke, als Tropenhaus, für Baracken und dergl. eignen sich die Tafeln von Asbestzementschiefer. Als besonders günstig kommt hierbei in Betracht, daß die einzelnen Teile von sehr leichtem Gewicht, leicht zerlegbar und transportabel sind. Die Befestigung der einzelnen Tafeln geschieht dabei meistens durch Winkeleisenrahmen.

:;Ü

MlM ' ■

il

mm

mv

■v,¹

Abb. 32. Schweineställe Heinrich Tebbenhoff, Settrup bei Fürstenau. Deckenverkleidung mit großen Eternit-Tafeln.

Güte

prüfung

Die geringere 'Stärke der Platten erfordert eine gute Qualität des verarbeiteten Materials, weshalb diese ständig durch Prüfungen zu beobachten sind. Zu diesem Zweck eignet sich eine Maschine der Firma Oscar A. Richter, Dresden-A., auf welcher man die Biege- und Bruchfestigkeit von Platten leicht feststellen kann. In Abb. 38 ist dieselbe dargestellt. Nachdem man die Hebel a durch Verschieben des Laufgewichts b mit dem Nullpunkt am Ständer h eingespielt hat, spannt man die zu prüfende Platte in die drei Bügel p 1—2 und q ein. Nach Oeffnung desSchrot-zuführers o beginnt die Füllung des Eimers c. Der niedergehende Hebel a zeigt an der Teilung; h die Durchbiegung der Platte in mm an. Beim Bruch derselben

t!

/:

Lm.

' .y:

. i-s

' j r.rtssàfe^: iï'slÊsm

w*

!r=r~^W

■ rr r

i^r > ’■. ___

! M-----"

J.IfTi

prjp&ag» ■■ .>

; in-MOjÿjÊ

imU

[+rir

lii ' ! f ®"®

■'v*C    :>..>%<*££

Pp|s£

Pt

SS

* e& ui

’vj

Kl “

2£.;à(«œsi-v.i

: rr-i

•rç-.

&s hi .Vsv

g*

:€j

12

SS ' S8ÈH»J

iFfir r^rniT-I# w *"•

I

Kl

: Ji

?à§

r*“!'⁷;

|fs

as.

_ Abb. 33. Schloß des Hauptmaim a. D. Wagenfähr von Arnim in Tangerhütte mit Eternit eingedeckt.

IMS

m

‘•vk;

fl!l

y '

j • ; ‘ . v

il

- .rr-

I* * !

I

r

• • ; / H

!K

\

\S

-

?

-1

!

i

à

■ n

M êm :

I '-m 1 . :

I

y

-!v

-X //A

■ ni

Abb. 34. SchweinQstalle Heinrich Tebbenhoff, Settruz bei Fürstenau, mit Eternit eingedeckt.

Si

k

ri

■::â

r

■ JS

• ^ /•

il

Sp

■

•;. >%.

iÿf|f I.

vr*^'

ææracîv

k-

'-Cl

à,

SL-,.5

Lk ;

kP

'â

gi'

. .. -

:

0«..: ' '    ::ï.

âi

HI

'    >'K

.'i^r v

•M

,-»■

Xf;

V7-V

v-'Vs

gs.:;

ml

III [

••papy ‘rużmiyjni

rm

..

fcl

W!

tsJ

«Ü

,/^i

• *’ f ^n^SUSSfS *,

> ■'

.;A

■fe-‘

i'

-JH*

Architekt 0. Henry Grell :jjSt. Jakobi-Pastoratshaus, Hamburg, mit Eternit^eingedeckt.

• v: X'ï V\ *v

-•"WyfT — -

Abb.' 35.

Abb. 36. Schloß des Rittergutsbesitzers

lff:

Y;;

i«?

*;■

fi

s?®

i':

life

jâ&

• V:

Wër .

LL1Ü11Q

..

in Haltenau bai Bromberg mit fîternit eingedeckt.

P,

/.Y-..    Y<4.

11-- ;;

/.•

IsLBsasji

Crissé

’ü .-V

r- ;v

r—

0T

**>2/

jgjg-

Y:'

i-S

V"

•V-

'■iBi

schließt sich die Ausflußöffnung o automatisch. Das Gewicht des Eimers c samt Füllung bewirkt den Bruch mit zehnfacher Kraft, wird also mit 10 multipliziert. Dieselbe Firma baut diese Maschinen noch in Verbin-

■«

.A.

V'

>6

-;~~p

'p,-f

.

*r:■

Al-

A_

«Un

•*

VL-

t'

Abb. 37. Schuppenverkleidung von Wänden.

düng mit einer Einrichtung zur Bestimmung der Zugfestigkeit mit den üblichen Probekörpern von 5 qcm Querschnitt (Abb. 39).

Ueber die Kosten der Asbestzementschiefer kön- Kosten nen allgemein gültige Angaben ebenso wenig gemacht

'lll

!iśsśig322

-j :

oi

IÀ

ral

lll-

P²

n|

.A

—as»

/fl

..

^üminmn

lil

Abb. 38. Maschine zur Prüfung der Biegefestigkeit. (Oscar Richter, Dresden-A.).

3*

P'

b,

[m

",

IBr •

Q llllIIIIHIIIIIIl

HHmmnffl

-OL

5J>

pj

VÇ*

iiiiiiiiiiiiiiiiiii|i

¹ :l

A,

"'■IIIIIIW

»y

jkf

ri

L1

I jé

* ï-f

.......

iSLSÊi

Abb. 39. Maschine zur Prüfung der Biege- und Zugfestigkeit.

(Oscar Richter, Dresden-A.).

werden, wie für Zementdachsteine. Dazu bewirkt die augenblickliche unsichere Gesamtlage, daß eine annähernd zutreffende Kalkulation fast nicht möglich ist. Wir begnügen uns deshalb damit, die maßgeblichen Faktoren aufzuführen, die für die Preisgestaltung in Betracht kommen.

An Rohmaterial ist für 1000 Platten 40x40 nötig: 1100 kg Zement, 170 kg Asbest, 30 kg Farbstoff. Außerdem ist 2o/₀ Bruch zu berücksichtigen.

Eine Produktion von 800 000 bis 900 000 Platten im Jahr dürfte an Arbeitspersonal erfordern: Einen Meister, einen Maschinenmeister, einen Heizer, 6 Arbeiter, 7 Arbeiterinnen, 2 jugendliche Arbeiter, dazu einen Betriebsleiter, je einen Bürogehilfen, Schreiber und Lagerhalter.

Hinzu kommen die Unkosten für Betriebskraft (etwa 35 P. S.), Krankenkasse und Versicherungsbeiträge, Betriebsunterhaltungskosten, Handlungsunkosten und Propaganda, ferner die Abschreibungen und Verzinsungen und zwar: 10o/o auf Maschinenanlagen, 3o/₀ auf Grundstücks- und Gebäudeanlagen, 6o/o vom Betriebskapital.

FRIED.

KRUPP A G

GÜUSONWERK

MAGDEBURG-B.

liefert Einrichtungen für $sbest-

Zementplatten-

und

Kunst-

Granitplatten

fabriken.

ss Angebot auf Anfrage, s:

••••••••••#••••••#••••••••••••••

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• MMMM •••••••• MMMM 99MMM ItMM

• MMM99 •••••••• •••••••• MMMtC MMMM

11 Abteilung Maschinenfabrik verni. G. Oengg & Ce, il

|j Wien Hill, Erfllergerlfle 28e-34. il

SS    ¹    SS

| j Fernruf: 1462, 7676, 7376.

Telegr.-Adr.: Denggdingler Wien, j :

i •

S S MMMM    •••••••• «»MMM

: :

»••V

s s • •

• •

i s

II

\\

: : : : s s s s s s

s s s s s s : :

i!

sowohl für das Verfahren mit der Pappenmaschine (vorm. Patent Hatschek) als auch nach eigenem patentierten ' und Preß-verfahren. §§ Das Vollkommenste i. maschinellen Einrichtungen dieser Art. Erstklassige Referenzen. Fachleute mit praktischen Erfahrungen werden für Inbetriebsetzung usw. beigestellt. æ Spezialofferte auf Verlangen.

!!

• ••

•••••

MMMMIM* MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM • {

k\

lllllllllli

li' i

äü3

ol

'iüülllillfe

■i

miMllllllllliWI

I.

illDI

______

aiiiiiiiig

SiimiiiiHiiiggajll

P²

TO

nu

!||l |i{l|,!, 1

■■■■■

FF

I ■III

lilii

Prüfungsmaschinen

für

Asbestzementschiefer und Zement

D r uckf estigkeitsmaschinen Mischmaschinen Formapparate

Oscar A. Richter

Dresden-A.

Güterbahnhofstr. 8    Güterbahnhofstr. 8

Kff»

ODDDDPlaDODDDla □□□□□□! 9DDDDD !□□□□□□

Zement-5 Asbest - Schieler g

Ternolit

K?

g ft

u,

wird auf Spezialmaschinen in Verwendungsgröße angefertigt, nicht in großen Platten, wie auf Pappmaschinen und bietet daher viele Vorteile infolge Materialersparnis, geringem Wasserverbrauch und Wegfall der stark zementhaltigen Abwässer, deren Beseitigung immer größte Schwierigkeit bereitet. :: ::    ::

fit

q Komplette maschinelle Einrichtungen für Pro- g □ duktionen von 2400 Platten an liefert in □ g    vielfach bewährter Ausführung    jj

F. Komnick

Maschinenfabrik

Elbing.

□□ODBC

at'

BBBD|BBBBBD|aBBBBBD|BaBBBB

* IÏIII8TEKA P0L!TECHI|S2Ii

KRAKÓW

ckerel von Max Schmersow, Kirchhain N.-L.

El

Zementverarbeitung

In freier Folge erscheinende Veröffentlichungen über den Beton- und Eisenbetonbau sowie die Betonwarenherstellung und Betonstein. Herausgegeben von Dr.-Ing. R i e p e r t, Baurat.

Heft 1 Mischen und Verarbeiten von Beton..........

„    2 Betonfußböden und Fußbodenplatten ..........

„    3 Pfosten und Maste (Neuauflage 1917)........    .    .

„    4 Silobauten in Beton und Eisenbeton .    .    .    .    .......

„    5 Cementrohre...................

„    6 Die Verarbeitung der Baustoffe im Beton- und Eisenbetonbau .

*    7 Die Verwendung von Beton und Eisenbeton im Meliorations

££££££

bauwesen, von Fritz Wichmann, Kgl. Regierungsrat. (Neuauflage 1918)..................

:—; Die Sammlung mrd fortgesetzt. :—: î—:

Der Kleinwohnungsbau in Betonbauweisen.

Merkblatt I Allgemeine Übersicht

II Ländlich flache Bauweise

III    Städtisch hohe Bauweise

IV    Die Betonbauweisen

Preis das Stück 0,50 M.

Beton zum Kleinwohnungsbau

von Dr, A. Guttmann.

Preis 1,20 M*

Zementkalender 1920

Taschenbuch für alle Zementverbraucher

Preis in Halbleinen 2,50 M.

Elementare Einführung in den Eisenbetonbau

Lehrbuch und praktische Anleitung für Konstruktionen in Eisenbeton und

deren Berechnung.

IV. Auflago.

Preis geh. 7,50 M., in Leinen gebd. 10,—

: ZEMENTVERLAG, G. m. b. H. :

Charlottenburg, Knesebeckstr. 74.

-

, . - :'‘VW- - *“>• -'r^.

'SęgMMs'.

ffl &

PnT.ITEr.HMIKA KRAKOWSKA

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Sä

ifc    Ife .*&    >

HHRyI || -7-^

5§

'fł.

W,—

-_V '

~*-Z^ .

SIS

■

11-349550

SöSg Kdn. 524. 13. IX. 54

:.

i«

VMtcx^

KRJfiMfpl

Â#fî§f:t3Ét

s

~*§1

JLll

*:• ;• ^

" vS^*r    ’ ' V*v

s*ś§

kismss

IPI’

. •    V?

■ ' ' ..... '

9&=

9H

S1»

Mm

mä

,.. pSL -

x§ę5t>''i >

iST ^

SUMM

ęm

Z: :f -Æ mM

^.-v    -- V43F«s

'". - .■• '’-> *Ą . * -    > ■ "' ~\,.-V

'jpś-

j*i'

■ - •;

3e

1Ä.

plpai

i ‘0]&%żr*ę% HB ~s"⁵'

YlS^s? £•••*•

m-Ł

...

' Ś§1|

f-

£■ ggfe V;*ï>5

fc '5r-£

-.-f

r«*^|

• 42

•À'

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

:"W

’• ^ <1. :.-5^

—-Z

Ç;&

100000297368

' .'-V. .-.

“ms

. ^ -.

rs-'J »--î'.V'- . '*'■*»